Io6 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



qui fera connaître le rapport du coefficient d'aimantation à l'aide du rapport — modifié 

 par un terme de correction; on tiendra compte, comme d'habitude, de l'action de l'air. 



Telle est la méthode que j'ai employée pour mettre en évidence de faibles 

 différences dans les coefficients d'aimantation. 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur une nouvelle préparation du rubidium et du cœsium. 

 Note de M. L. Hackspill, présentée par M. H. Moissan. 



Dans ses recherches sur le calcium et ses composés, M. Moissan a dé- 

 montré que ce métal alcalino-terreux réduisait, au rouge sombre, les chlo- 

 rures de potassium et de sodium, en déplaçait le métal alcalin (') et que 

 ce dernier, si l'on opérait dans le vide, n'attaquait même pas le verre. 



La préparation électrolytique du calcium, en quantité notable, réalisée 

 industriellement à Bitterfeld, permet aujourd'hui d'employer, avec facilité, 

 de grandes quantités de métal alcalino-terreux. 



Nous avons repris l'étude de cette réaction en l'étendant à la décompo- 

 sition des autres chlorures des métaux alcalins tels que le rubidium et le 

 caesium. 



A cet effet, nous disposons, dans une nacelle de fer, un mélange de calcium en petits 

 fragments et de chlorure de rubidium ou de caesium. Ces chlorures ont été préparés 

 avec soin, fondus à l'abri de l'air et ne contiennent pas d'humidité. 



Cette nacelle est disposée dans un tube de verre dans lequel on peut faire le vide à 

 la trompe à mercure. Ce tube a la forme d'un V très ouvert et porte un ajutage ver- 

 tical soudé à la pointe du V et que l'on peut ensuite séparer par un trait de chalumeau. 



Lorsque le vide est fait dans l'appareil, on chauffe légèrement la partie horizontale 

 du tube qui contient le mélange de 12s de chlorure de rubidium et de Ss de calcium 

 en tourure. Dès que la température atteint 4oo° à 5oo°, il se produit déjà un anneau 

 métallique au delà de la nacelle et, si l'on chauffe davantage, la décomposition du 

 chlorure ne tarde pas à se produire avec un dégagement de chaleur suffisant pour 

 volatiliser tout le métal alcalin. 



Ce dernier coule bientôt le long du tube de verre et vient se réunir dans le tube 

 vertical. Dès que l'expérience est terminée, ce tube est scellé par un trait de chalu- 

 meau et l'on obtient ainsi, avec facilité, une dizaine de grammes de métal pur. L'expé- 

 rience ne demande pas plus de i5 minutes. Cette décomposition fournit un métal aussi 

 pur que celui que l'on obtient dans le procédé d'Erdmann et Kœthner : réduction 

 de l'hydrate alcalin par Ja limaille de magnésium ou par la limaille d'aluminium 

 (Beketofl"). Elle présente l'avantage d'être plus rapide et de donner un meilleur 

 rendement. 



(') H. Moissan, Recherches su?- le calcium et ses composés {Annales de Chimie et 

 de Physique, 7^ série, t. XVIII, 1899, p. 289). 



